40 j^ H. L. VOGT. M.-N. KI. 
später auskrystallisiertes Kupfersulfid, Cu;S, vorliegen sollte, würde dies 
ebenfalls den berechneten »Überschuß« von S und damit auch die berech- 
nete Menge von aufgelóstem FeS ein klein wenig erhóhen. 
Wie ich schon seit Jahren (1884, 1892) durch chemische und minera- 
logische (mikroskopische) Untersuchungen nachgewiesen habe, und wie wir 
unten eingehender erörtern werden, bildet der Schwefel-»Überschufß« ein 
Sulfid-Mineral, RS, und zwar handelt es sich in basischen Schlacken mit 
überwiegend FeO (neben etwas CaO, MgO usw. und nur wenig ZnO) um 
FeS. In zinkreichen Schlacken besteht dagegen das Sulfid aus (Zn, R)S, 
wo R hauptsáchlich — Fe. 
Die Schlacken von Steinschmelzen führen erfahrungsmäßig ! desto 
mehr RS, 
a) je höher die im Ofen (oder im Schmelzraum des Ofens) herr- 
schende Temperatur ist, 
b) je mehr basisch die Schlacke ist, 
c) dabei scheint ein erheblicher Zinkgehalt der Schlacke die aufge- 
lóste RS-Menge zu erhóhen. 
Um die Quantität des in den FeO-reichen (und ZnO-armen) Schlacken 
von Steinschmelzprozessen anfänglich aufgelósten Eisensulfids näher zu 
bestimmen, ergänze ich meine früheren Darstellungen mit einigen neueren 
Untersuchungen. 
Zufolge freundlicher Mitteilung von dem Hüttendirektor an dem Róros 
Kupferwerk, Herrn Dr. ing. HARALD PEDERSEN, der — außer den üblichen 
Cu-Analysen in dem Stein und in der Schlacke — auf meine Veranlassung 
eine Reihe S-Bestimmungen der Schlacke hat ausführen lassen, enthalten 
Stein und Schlacke im Wochendurchschnitt an dem Werk in der spáteren 
Zeit (1915) die in den drei ersten Kolonnen der nachstehenden Tabelle 
angegebenen Werte. Die Analysen ordne ich nicht chronologisch, sondern 
nach steigender totaler S Menge. — Der S-Gehalt des Steines beträgt: 
bei 20—259/y Cu. .-. . 270% S 
» 25 —29 » n . . . . 26 FE) 
» 29—35 ” ” . . . . 25 Da 
» 35741 n » . . ® Y 24 y » 
1 Ich verweise insofern namentlich auf die ziemlich ausführliche Erörterung in meiner 
Arbeit „Mineralbildung in Schmelzmassen“ (1892, S. 239 — 263). 
